戸田建設

技術研究報告第36号

90°フック重ね継手を用いたプレキャスト RC 梁の接合部に関する研究

石川清水千田菊田
竹中勝美 *2 濱田
聡 *2隆 *2 渡部 幸宏 *2
啓吾 *2 太田 行孝 *2
繁美 *1 石岡
拓 *1
傳野 悟史 *1

啓之 *1

概要

鉄筋コンクリート造プレキャスト梁をスパン中央部付近で接合するため、90°折り曲げた梁主筋と継手部に接合筋を用いた重ね継手工法を提案し、コンクリート強度、せん断補強筋比などを実験変数として模型試験体を用いた曲げせん断載荷実験を行った。本工法は梁スパンの中央付近で鉄筋コンクリート造プレキャスト梁のジョイントを行う場合の施工精度上の誤差を吸収できる継手接合工法である。実験結果より、既往の重ね継手付着強度式に基づき、梁主筋の 90°折り曲げフックの割り増し分を考慮することで、継手部の性能をおおむね評価できることが確認できた。

Study on the pre-cast reinforced concrete beams
with lap joints of longitudinal bars squarely bent at the edge
Hiroyuki TAKENAKA*1
Satoshi HAMADA*2
Takahiro WATABE*2
Yukitaka OOTA*2
Taku ISHIOKA*1

Katsumi ISHIKAWA*2
Takashi SHIMIZU*2
Keigo SENDA*2
Shigemi KIKUTA*1
Satoshi DENNO*1

To connect pre-cast reinforced concrete beams at the center of span, we proposed lap joints of longitudinal bars squarely bent atthe edge. The lap joints we proposed were composed of bending longitudinal bars and connecting bars. We conducted flexural-shearloading tests using the test specimens varied parameters for concrete strength, ratio of shear reinforcing bar and et al.
From the test results, it was confirmed that it was able to estimate the strength of lap joints of longitudinal bars using the bondstrength expression in the past.

*1 技術研究所 *2 構造設計部*1
Technical Research Institute *2 Structural Engineering Dept.

8

90°フック重ね継手を用いたプレキャストRC梁の接合部に関する研究

90°フック重ね継手を用いたプレキャスト RC 梁の接合部に関する研究

竹中
濱田
渡部
太田
石岡

１．はじめに

２．試験体および加力方法*1 技術研究所

石川
清水
千田
菊田
傳野

勝美 *2
隆 *2
啓吾 *2
繁美 *1
悟史 *1

2.1 試験体
試験体継手部の概要を図－ 2 に、実験変数一覧を
表－ 1 に示す。梁断面は b × D=270 × 360mm で各試験共通とする。接合部は梁せいの約 2.5 倍の幅で試験体スパン中央に設け、接合部内で 90°折り曲げた左右梁の主筋（1 段筋）を付き合わせる。左右梁主筋の応力を伝達させるため、梁主筋上下 1 段筋と同数の両端

著者らは、鉄筋コンクリート造骨組のプレキャスト化について研究を行っている例えば 1）。柱梁接合部と梁を一体のプレキャスト部材とした工法では、スパン内で梁を接合する部位が発生する。従来の工法では、梁主筋を機械式継手により接合する工法が用いられる場合が多く、高い施工精度が必要であった。本工法は梁スパン内の接合部で 90°折り曲げた梁の主筋を重ね継手を用いて直接接合しないものであり（図－ 1）、プレキャスト梁同士の接合において、左右の梁の位置決めの際に施工誤差を吸収することができる。左右の90°折り曲げた梁主筋は接合筋（ここでは、「U 型筋」と呼ぶ。
）を介して梁接合部内で重ね継手とする。本
研究では、提案する梁継手工法について、継手部の耐力や梁の変形性能を確認するため模型試験体を用いた曲げせん断実験を基に、継手部の耐力を既往の重ね継手付着耐力式を準用することにより評価できることを示す。

図－ 2

啓之 *1
聡 *2幸宏 *2
行孝 *2
拓 *1

ω㩖㩩㩤㩁㨶㩇㩎ធวㇱ㩖㩩㩤㩁㨶㩇㩎ᩇ
᪞⛮ᚻ

図－１

曲げせん断実験試験体概要*2 構造設計部

8-2

継手工法概要

戸田建設

表－ 1

実験変数一覧

表－ 2pw
Fc
空き重ね長 90°折曲試験体
M/QD
梁主筋（N/mm2）（%）
ls（mm） 余長（mm）
No.0930
0.32 2.08
No.1130
0.32 2.78
USD685
No.12300.63 2.088db
15db
No.1360
0.63 2.08
No.1430
0.32 2.78SD490技術研究報告第36号

材料試験結果

試験体
ヤング係数
圧縮強度
割裂強度
No. （× 105N/mm2） （N/mm2） （N/mm2）
09 0.297（0.296）39.5（39.2）3.46（3.01）
11 0.329（0.315）42.6（42.5）3.50（3.24）
12 0.310（0.301）40.1（38.6）3.40（3.30）
13 0.378（0.383）74.8（73.2）3.85（3.79）
14 0.300（0.297）34.7（34.7）3.00（2.88）
括弧内はプレキャスト部数値
ヤング係数
降伏強度 引張強度（×105N/mm2）（N/mm2）（N/mm2）

D19（USD685）
D19（SD490）
D13（USD685）
D6（USD685）

1.90721899

1.86535706

1.88761958

1.83716*917*：0.2% オフセット耐力図－ 3図－ 4

試験体外観

写真－ 1

加力スケジュール

曲げせん断実験加力装置

上下に加力スタブを設置し、軸力が 0 になるように鉛直ジャッキを制御しながら反曲点位置に正負交番繰り返し漸増水平載荷を行う。加力スケジュールを図－ 4に示す。加力の制御は梁部材角（R）で行い、1/800、1/400rad. を 正 負 1 回 繰 り 返 し た 後、1/300、1/150、1/100、1/75、1/50rad. を 正 負 2 回 ず つ 繰 り 返 し、1/33、1/25、1/20rad. を正負 1 回繰り返す。

部を 90°折り曲げた U 型筋を左右梁主筋に空き重ね継手させる。梁主筋および U 型筋の 90°折り曲げ部の余長は 8d b（d b：鉄筋径）とする。また、梁主筋と U 型筋の空き重ね継手長さは 15d b とする。梁断面中央部の両側面にはひび割れ抑制を目的として D13 の鉄筋（ここでは、「腹筋」と呼ぶ。
）を挿入する。継手部以外のプレキャスト部分の梁主筋は 2 段筋とし4＋2－D19 とする。2 段筋は継手部手前でカットオフする。試験体は 5 体とし、実験変数は、コンクリート強度（Fc30、Fc60）、継手部せん断補強筋比（pw=0.32%、0.63%）および M/QD（2.08、2.78）とする。せん断補強筋は D6（USD685）材を用いた溶接閉鎖型とし、p w=0.32% は外周筋のみ、p w=0.63% は中子筋を設け継手 部 で の ピ ッ チ は 各 試 験 体 共 通 の 75mm と す る。
No.09、No.11 ～ 13 試験体 4 体については、梁端部主筋の曲げ降伏に対して継手部の鉄筋付着破壊を先行させるため、梁主筋に USD685 材を使用するが、No.14試験体については、本継手工法を用いた梁の変形性能を確認する梁曲げ降伏先行型試験体として梁主筋にSD490 材を使用する。コンクリートおよび鉄筋の材料試験結果を表－ 2 に示す。
2.2 加力装置・加力方法
曲げせん断実験の加力装置を写真－ 1 に、試験体形状を図－ 3 に示す。試験体は梁を 90°に立てた状態で３．実験結果

3.1 実験経過と荷重変形関係
実験結果の一覧を表－ 3 に、各試験体の荷重－変形角関係を図－ 5 に、試験体の最終破壊状況を写真－ 2に示す。図－ 5 には、建築学会 RC 規準 2）曲げ耐力計算値（略算式）と 4 章で評価する重ね継手部の定着強度計算値（設計値）をあわせて示す。No.09 試験体では変形角 1/800rad. で梁全体に曲げひび割れが発生し、1/400rad. で打継ぎ面から梁上面に向かって斜めにひび割れが発生した。1/150rad. でせん断ひび割れと重ね継手部中央の上下面に付着ひび割れが発生した。
1/100rad. で重ね継手部側面に梁主筋に沿ったひび割れが多数発生し、1/75rad. で最大耐力に至った。最大耐力以降、梁端部コンクリートが圧壊し、付着ひび割れが拡幅した。No.11 ～ No.13 試験体においても破壊経過は同様であったが、せん断補強筋比の大きい

8-3

90°フック重ね継手を用いたプレキャストRC梁の接合部に関する研究

表－ 3実験結果一覧

最大初期ひび 初期ひび
鉄筋降伏
最大鉄筋降伏
耐力時の 破壊試験体
割れ荷重 割れ変形角
変形角耐力
荷重（kN）
変形角 モードNo.
（kN） （rad.）（rad.） （kN）
（rad.）
76.6
1/800
320.7
1/75
付着
09－－－74.7 －1/800－296.8 －1/75 破壊
51.0
1/800
324.4
1/50
付着11－－－58.0 －1/800－298.8 －1/50 破壊58.5
1/800
406.01/50
付着12－－－94.1 －1/800－376.9 －1/75 破壊
曲げ降伏
76.8
1/800
298.2 1/100 434.1
1/50
後の付着
13－81.7 －1/800 －364.1 －1/75 －407.2 －1/75
破壊
37.0
1/800
223.6 1/75 263.9
1/20
曲げ
14－24.0 －1/800 －214.9 －1/75 －236.1 －1/25 降伏

0Q ᦛߍ⠴ജ⸘▚୯ ⸳⸘୯







᳓ᐔᄌᒻⷺ TCF



No.11

⛮ᚻㇱ



No.12

⛮ᚻㇱ



No.13

No.14⛮ᚻㇱ

写真－ 2 最終ひび割れ状況（矢印の範囲：継手部）

٤ᦛߍ߭߮ഀࠇ٠ᛂ⛮㕙߆ࠄធวㇱ਄㕙߳ߩ߭߮ഀࠇ‫ࠎߖغ‬ᢿ߭߮ഀࠇ
ٌធวㇱ਄ਅ㕙ߦ❑߭߮ഀࠇ‫ع‬㧦᪞ਥ╭㒠ફ‫ޓ‬᪞┵ㇱ࿶უ ٨ᦨᄢ⠴ജ

0Q ᦛߍ⠴ജ⸘▚୯ ⸳⸘୯
᳓ᐔᄌᒻⷺ TCF0Q᳓ᐔ⩄㊀ M0᳓ᐔ⩄㊀ M0ᦛߍ⠴ജ⸘▚୯⸳⸘୯
᳓ᐔᄌᒻⷺ TCF

㧔D㧕0Q㧔(E‫ޔ‬RY‫ޔ‬/3&㧕

㧔F㧕0Q㧔(E‫ޔ‬RY‫ޔ‬/3&㧕᳓ᐔ⩄㊀ M0᳓ᐔ⩄㊀ M0ᦛߍ⠴ജ⸘▚୯

0Q
⸳⸘୯




᳓ᐔᄌᒻⷺ TCF0Q
ᦛߍ⠴ജ⸘▚୯⸳⸘୯
᳓ᐔᄌᒻⷺ TCF
㧔G㧕0Q㧔(E‫ޔ‬RY‫ޔ‬/3&㧕 

㧔E㧕0Q㧔(E‫ޔ‬RY‫ޔ‬/3&㧕

図－ 5⛮ᚻㇱ⛮ᚻㇱ᳓ᐔ⩄㊀ M0㧔C㧕0Q㧔(E‫ޔ‬RY‫ޔ‬/3&㧕

No.09᪞┵ᦛߍ㒠ફవⴕဳ

曲げせん断実験時の荷重－変形角関係

8-4



戸田建設

0400

600

400

4000
3000
2000
1000
00

200

600

800

400

600

800

1000

600

800

No.13

0

200

1/800
1/100
200

400

400

߭ߕߺ Ǵ








ࠥ࡯ࠫ૏⟎ OO







0Q



߭ߕߺ Ǵ













  図－ 7
  


ࠥ࡯ࠫ૏⟎ OOࠥ࡯ࠫ૏⟎ OO

0Q
  

0Q

ࠥ࡯ࠫ૏⟎ OO  

0Q1/150TCF

梁主筋のひずみ分布

0Q



1/300
1/50

600
800
1000
ࠥ࡯ࠫ૏⟎ (mm)  1/4001/75߭ߕߺ Ǵ0߭ߕߺ Ǵ800

߭ߕߺ(μ)

200

図－ 6߭ߕߺ Ǵ

No.11

No.14

߭ߕߺ(μ)

4000
3000
2000
1000
0200

No.12

߭ߕߺ(μ)

4000
3000
2000
1000
04000
3000
2000
10000߭ߕߺ (μ)߭ߕߺ(μ)

No.090第36号参照）、梁の中央をゼロ点とする。梁主筋のひずみ分布について、各試験体とも 1/300rad. までは折り曲げ
端 部 の ひ ず み が ほ と ん ど 生 じ て い な い こ と か ら、
1/300rad. までの変形の小さな領域では重ね継手部の応力は直線部の付着応力が支配的であると考えられる。
1/150rad. から 90°折り曲げ端部のひずみが徐々に増加
し、コンクリート強度が Fc30 クラスでせん断補強筋比の小さいものを除くと、最大耐力付近（1/75 ～1/50rad.）では継手端部（ε1）に対して 90°折り曲げ端部のひずみ（ε2）はおおよそ 1/2 程度の大きさとなった。
U 型筋のひずみ分布については、1/150rad. 以降、90°折れ曲がり付近のひずみはさほど変化しないのに対して U 型筋中央部のひずみが大きくなる傾向がみられた。

No.12 試験体では、No.09 試験体と比較して重ね継手部のひび割れ幅は小さく、1/50rad. で最大耐力に至った。せん断補強筋比とコンクリート強度の大きい
No.13 試験体においても同様で No.09 試験体と比較して重ね継手部の損傷は小さく、1/50rad. で最大耐力に至った。No.09、No.11、No.12 試験体では梁主筋、U型筋、腹筋、せん断補強筋とも鉄筋は降伏しなかった。
本工法を用いた継手部を持つ梁の変形性能を確認するための No.14 試験体では、部材変形角 1/75rad. で梁端部主筋が降伏したが、降伏以降も 1/20rad. まで耐力低下することなく安定した復元力を示した。
3.2 鉄筋のひずみ分布
継手部内鉄筋のひずみ分布を図－ 6 に、Ｕ型筋のひずみ分布を図－ 7 に示す。横軸のゲージ位置は、鉄筋にひずみゲージを貼付した位置を示しており（図－ 84000
3000
200010000

技術研究報告ࠥ࡯ࠫ૏⟎ OO







U 型筋のひずみ分布8-5








90°フック重ね継手を用いたプレキャストRC梁の接合部に関する研究

継手部せん断補強筋のひずみ分布を図－ 9 に、ゲージ貼付位置を図－ 10 に示す。図中横軸のゲージ位置はゼロ点が梁中央部を示し、継手部中央付近と端部のせん断補強筋についてのひずみの推移を示している。
継手中央部のせん断補強筋のひずみは最大耐力以前においてせん断補強筋比の違いにかかわらずほぼ同じ推移を示し、最大耐力以降に増加した。継手部端部では、補強筋量の少ない No.09 試験体のひずみが No.12 試験体に比べて早期に増加していることがわかる。これは、重ね継手部の付着ひび割れを起因とした継手部端部のせん断ひび割れの進展によると考えられる。
3.3 プレキャスト部のずれ変形
プレキャスト打ち継部のずれ変形の推移を図－ 11に示す。プレキャスト打ち継部は、各試験体とも最大耐力時まで変形量は 0.3mm ～ 0.4mm 程度であった。
すべての試験体で最大耐力付近まで、耐力や破壊モードに影響を及ぼすようなずれ変形はみられなかった。
また、梁降伏型の試験体 No.14 では大変形時も 0.2mm程度のずれであり、修復性を損なうようなずれ変形ではないと判断できる。

߭ߕߺ Ǵ
TCF

0Qࠥ࡯ࠫ╭૏⟎ OO߭ߕߺ Ǵ



0Qࠥ࡯ࠫ╭૏⟎ OO߭ߕߺ Ǵ



0Q

ࠥ࡯ࠫ╭૏⟎ OO




４．考察

4.1 鉄筋付着応力
重ね継手直線部に関する付着応力の推移として、付着応力と梁部材角の関係を図－ 12 に示す。図にはゲージを貼付した 8 本の梁主筋 1 段筋についての推移を示し、重ね継手直線部の付着応力の算定法は図－ 13 に示す。また、図－ 12 には次式（1）に示す角陸によって提案された重ね継手の付着破壊応力計算値 3,4）をあわせて示す。
τ = τco ＋τst（1）
τ ： 直線部重ね継手付着応力度
τco： 横補強筋のない場合の付着応力度
τst： 横補強筋による応力度増分
τco ＝（0.54+0.10bi ＋ 5.0･db/ls）･F0.3（N/mm2）（1.a）
		 bi=min（bsi、bci、bvi）（1.b）
		 bsi=（b － 2Ndb）/（Ndb）（1.c）
		 bci= 2 ･（（cc+cx）/db+1）－ 1（1.d）
		 bvi= 3 ･（2cc/db+1）（1.e）
2		 τst=1.8kqstFc（N/mm ）（1.f）
		 qst=pwb/（Ndb）（1.g）
ただし、b：梁幅（mm）、l s：梁主筋と U 型筋の材߭ߕߺ Ǵ



0Q


ࠥ࡯ࠫ╭૏⟎ OO



߭ߕߺ Ǵ







0Q


ࠥ࡯ࠫ╭૏⟎ OO





図－ 9







せん断補強筋のひずみ㧦ࠥ࡯ࠫ⾍ઃ૏⟎図－ 10

せん断補強筋ひずみゲージ貼付位置



Uဳ╭

(66)

ߕࠇᄌᒻ OO㧦ࠥ࡯ࠫ૏⟎᪞ਥ╭
ǭ20Q0Qǭ1(353) (432) (720)0Q
0Q0Qㇱ᧚ⷺ TCF⛮߉ᚻㇱ ᓟᛂߜ㩄㩧㩂㩢㨺㩎㧕㩖㩩㩤㩁㨶㩇㩎ㇱਛᄩ(0)ψ ᜝ᒐౝᢙሼߪ࿑㧙4,5ߩᮮゲ୯
図－ 8㩖㩩㩤㩁㨶㩇㩎ㇱߕࠇᄌᒻ

ひずみゲージ貼付位置

ᛂ⛮ㇱ

図－ 11

8-6

プレキャスト部のずれ変形



戸田建設

10

τ਄2
τਅ2

τ਄4
τਅ4

τ਄5
τਅ5No.09ઃ⌕ᔕജ(N/mm2 )86( ᑼ42ㇱ᧚ⷺ(rad.)000.005ઃ⌕ᔕജ(N/mm2 )

10

0.01

0.015

0.02

No.11

86( ᑼ42ㇱ᧚ⷺ(rad.)

00

0.01

0.02

No.12⛮ᚻ⋥✢ㇱઃ⌕ജ‫ޓ‬Ǽ=(ǭ1-ǭ2)EA㧛(Ȁ㨯ls)
ǭ1㧦⛮ᚻ┵ㇱߩ߭ߕߺ୯
ǭ2㧦90q᛬ࠅᦛߍ⿠ὐㇱߩ߭ߕߺ୯E㧦㩞㩧㩂㩨ଥᢙ㧘A㧦㋕╭ᢿ㕙ⓍȀ㧦㋕╭๟㐳86( ᑼ420100.005

0.010.0150.02㩖㩩㩤㩁㨶㩇㩎ㇱ

ǭ1ǭ2No.138⛮ᚻㇱ᪞ਥ╭ㇱ᧚ⷺ(rad.)0ઃ⌕ᔕജ(N/mm2 )0.015ls㧦㊀ߨ㐳ߐ
図－ 13 梁主筋継手直線部付着応力( ᑼ6٨ً‫ع‬ٟ㧦⋥✢ㇱᦨᄢઃ⌕ᔕജ٤ٌ‫غ‬٠㧦⋥✢ㇱߩઃ⌕ᔕജᦨᄢᤨߩ㊀ߨ⛮ᚻᔕജ Ǽ CNN

42ઃ⌕ᔕജ(N/mm2)ઃ⌕ᔕജ(N/mm2 )100.005

第36号

マークで図－ 14 に示す。図－ 14 は、No.09、No.11 ～12 試験体について、ひずみゲージを貼付して重ね継手直線部の付着応力を算出したすべての鉄筋の値をプロットしている。各試験体の重ね継手直線部の最大付着応力は、ばらつきはあるものの平均値を取ればおおよそ式（1）で評価できると考えられる。
4.2 継手部の耐力評価
重ね継手接合部の耐力は直線部の付着応力と 90°折り曲げ部の定着耐力の和として算定できると考えられる。図－ 14 に示したように、直線部の付着応力は式（1）によって評価可能であるが、この付着応力が発揮される時期は 90°折り曲げ部の定着耐力の発揮に先んじて生じる傾向があった。直線部の付着応力が最大となる時の重ね継手応力（τall）を白抜きマークで図－ 14 に示す。ここで示す重ね継手応力とは、継手端部ひずみ（ε1、図－ 13 参照）より、継手部の 90°折り曲げ定着耐力と重ね継手直線部の付着応力の両方を含んだ形で下式により算出したものである。
τall ＝ε1･E･A ／（ls･ ψ）（2）
重ね継手応力（τall）は直線部付着応力のおおよそ 1.5倍となり、90°折り曲げ部の寄与分は直線部の 50% 程度と考えられる。
重ね継手部の最大耐力時における重ね継手応力（τall）とその時点における直線部付着応力を図－ 15に示す。重ね継手部の最大耐力時には、90°折り曲げ部の寄与分が 50 ～ 90% に増大し、重ね継手応力は
図－ 14 に示した直線部付着応力最大値を発揮するときの重ね継手応力に対して約 1.2 倍の値となった。
実験変数ごとに比較した重ね継手応力の平均値と式（1）で得られる付着応力の比較を図－ 16 に示す。本軸 方 向 重 ね 継 手 長 さ、F c： コ ン ク リ ー ト 強 度（N/mm2）、N：継手の組数、d b：主筋径（mm）、c c：鉄筋下かぶり厚さ（mm）、c x：鉄筋側面かぶり厚さ（mm）（図－ 2 参照）、ｋ：破壊形式による横補強筋の効果をあらわす係数、pw：横補強筋比
図－ 12 より、継手の直線重ね部分の付着応力最大値は多少のばらつきはあるが式（1）で与えられる付着応力度におおむね達していることがわかる。実験による継手の直線重ね部分の付着応力最大値と式（1）で求められる重ね継手付着応力の比較を塗りつぶしτ਄1τਅ1

技術研究報告ㇱ᧚ⷺ(rad.)

00(+)

0.005

0.01

਄4,਄5

ਅ4,ਅ5

਄1,਄2
㧦ࠥ࡯ࠫ⾍ઃ૏⟎ਅ1,ਅ2

図－ 120.015

0.02਄4‫ޓ‬਄5ਅ4‫ޓ‬ਅ5No.09
No.12

16141210864
20

1.5୚

0਄1‫ޓ‬ਅ2ਅ1‫ޓ‬ਅ2No.11
No.132ᑼ (1)468ᑼ  ߦࠃࠆ㊀ߨ⛮ᚻ⋥✢ㇱઃ⌕ᔕജᐲ 0OO

図－ 14

継手直線部の梁主筋付着応力の推移

8-7

直線部付着応力最大値と継手耐力

90°フック重ね継手を用いたプレキャストRC梁の接合部に関する研究

実験の範囲においては実験変数によるばらつきが少な
く、おおむね式（1）の 1.8 倍（1.5 × 1.2 倍）の値（図中実線）で評価できると考えられる。

ઃ⌕ᔕജ 0OO ٨ً‫ع‬ٟ㧦㊀ߨ⛮ᚻᔕജ Ǽ CNN ᦨᄢ୯٤ٌ‫غ‬٠㧦㊀ߨ⛮ᚻᔕജ ǼCNN ᦨᄢᤨߩ⋥✢ㇱઃ⌕ᔕജ

0Q
0Q




0Q
0Q

５．まとめ

本研究で提案しているプレキャスト梁の接合方法は、現状の成果では継手位置を梁スパン中央位置に限定して設けている。そのことをふまえた上で、梁主筋を90°折り曲げ定着をした鉄筋コンクリート造プレキャスト梁継手に関して、以下の知見を得た。
（1）提案した重ね継手部は直線部の付着応力と90°折り曲げ定着応力の和で算定できると考えられる。また、それらの最大値の発生時期には違いがみられるが、直線部の重ね継手応力最大値は既往の重ね継手付着耐力式で評価できる。
（2）継手直線部の付着応力が最大となる時の重ね継手応力（τall）に対する 90°折り曲げ定着部の寄与分は約 50% 程度となった。また、重ね継手部の最大耐力時には、重ね継手直線部の付着応力が低下し 90°折り曲げ定着部の負担が大きくなるが、本継手部は、既往の重ね継手付着耐力式（1）の値に対して少なくとも 1.8 倍（1.5×1.2倍）程度の耐力となった。

ᑼ   ୚ᑼ  ߦࠃࠆ㊀ߨ⛮ᚻ⋥✢ㇱઃ⌕ᔕജᐲ

0OO
継手耐力最大値と直線部付着応力

図－ 15


0Q


ǼCNN 0OO ታ㛎࠺࡯࠲0Q
ਅ㒢୯



⸳⸘୯



 ᑼ








 ᑼߦࠃࠆ㊀ߨ⛮ᚻઃ⌕ᔕജ 0OO



参考文献

㧔C㧕ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ᒝᐲߦࠃࠆᲧセ1） 竹中啓之、濱田聡、和泉信之、千葉脩：接合部一体型
高強度プレキャスト RC 骨組に関する実験的研究、コンクリート工学、Vol. 27、No. 2、pp. 631-636、2005. 72） 鉄筋コンクリート構造計算規準・解説、日本建築学会、
pp. 57、1999. 113） 重ね継手の全数継手設計指針（案）・同解説、日本建築学会、pp. 29、1997. 84） 角陸純一：高強度鉄筋コンクリート部材中の重ね継手の力学性状に関する研究、神戸大学博士論文、1995. 3

ታ㛎࠺࡯࠲ਅ㒢୯ǼCNN 0OO 

0Q

⸳⸘୯

0Q

 ᑼ
 ᑼߦࠃࠆ㊀ߨ⛮ᚻઃ⌕ᔕജ 0OO 㧔D㧕ߖࠎᢿ⵬ᒝ╭ᲧߦࠃࠆᲧセታ㛎࠺࡯࠲ਅ㒢୯ǼCNN 0OO 
0Q
0Q⸳⸘୯ ᑼ ᑼߦࠃࠆ㊀ߨ⛮ᚻઃ⌕ᔕജ 0OO 㧔E㧕 ߖࠎᢿࠬࡄࡦᲧߦࠃࠆᲧセ
図－ 16

実験変数による付着応力の比較

8-8